公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

４節 錆止め塗料塗り
７．４．１

一般事項

この節は、５節［合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）］、８節［耐候性塗料塗り（ＤＰ）］、９
節［つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）］における鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の塗替え並びに新規の錆止め塗料塗りに適用する。
７．４．２
(1)

塗料種別

鉄鋼面の錆止め塗料の種別は、表 7.4.1 とし、次による。
(ｱ) ５節の場合は、Ａ種とする。
(ｲ) ８節の場合は、次による。
(a) 新規に塗る場合は、１回目の錆止め塗料塗りはＣ種、２・３回目の錆止め塗料塗りはＤ種とする。
(b)

塗替えの場合は、次による。
① 下地調整を表 7.2.2 によるＲＡ種とする場合は、１回目の錆止め塗料塗りはＣ種、２・３回目の錆止め塗料塗りはＤ種とする。
② 下地調整を表 7.2.2 によるＲＢ種又はＲＣ種とする場合は、Ｅ種とする。
(ｳ) ９節の場合はＡ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。

種別

Ａ種

規格番号

JIS K5674

表 ７．４．１ 鉄鋼面の錆止め塗料の種別
さ び 止 め 塗 料 そ の 他
塗付け量
日本ペイント
規格名称
種類
(㎏/㎡)
商品名
速乾ＰＺ
ヘルゴンエコ
鉛・クロムフリーさび止め
ペイント

１種

塗料用ｼﾝﾅｰA
0～10%
超速乾型ＰＺ
ヘルゴンエコ
塗料用ｼﾝﾅｰA
0～10%

次のいずれかによる。
Ｂ種

JASS 18
M-111
JIS K5674

水系さび止めペイント―

鉛・クロムフリーさび止め
ペイント

２種

Ｃ種

JIS K5552

ジンクリッチプライマー

２種

Ｄ種

JIS K5551

構造物用さび止めペイント

Ａ種

水性ハイポンプライマー
水道水 0～5%
ジンキー8000
メタルグレー
ｼﾞﾝｷｰ8500ｼﾝﾅｰ
0～15%
ハイポン３０
マスチックプ
ライマーＫ
ﾊｲﾎﾟﾝｴﾎﾟｷｼ
ｼﾝﾅｰ0～10%標準
膜厚(μm)

適用0.1030

屋外
屋内

――

0.11300.11300.1415―

0.1430―屋内

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

1

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
変性エポキシ樹脂プライマ
ハイポン２０JASS18 ー（変性エポキシ樹脂プラファイン
Ｅ種―
0.14M-109
イマーおよび弱溶剤系変性
塗料用ｼﾝﾅｰA
0～10%エポキシ樹脂プライマー）(注) １．JIS K 5674 に基づき、１種は溶剤系、２種は水系である。
２．JASS 18 M－111 は、日本建築学会材料規格である。

40―＊JASS 18 M-111の規格では、下記商品も使用可能です。
・オーデハイポンプライマー
・１液水性デクロ＊JASS 18 M-109 の規格では、下記商品も使用可能です。
・ハイポン２０デクロ・ハイポンファインプライマーⅡ・ハイポン２０ＺＮ Ⅱ（新）Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

2

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(2) 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別は、表 7.4.2 とし、次による。
(ｱ) ５節の場合はＡ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ａ種とする。
(ｲ) ８節の場合は、Ｂ種とする。
(ｳ) ９節の場合は、Ｃ種とする。
表 ７．４．２ 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別
さ び 止 め 塗 料 そ の 他
塗付け
標準
種別
量
膜厚
適用
規格
日本ペイント
規格名称種類(㎏/㎡) (μm)
番号
商品名
１液ハイポン
一液形変性エポキシ樹脂
ファインデクロ※１
屋外
Ａ種 JPMS 28―
0.1030
さび止めペイント
塗料用ｼﾝﾅｰA
屋内
5～10%
変性エポキシ樹脂プライ
ハイポンファイン
マー（変性エポキシ樹脂JASS 18
屋外
プライマーⅡ
Ｂ種
プライマー及び弱溶剤系―
0.1440M-109屋内塗料用ｼﾝﾅｰA
変性エポキシ樹脂プライ0～10%マー）
水性ハイポンJASS 18Ｃ種
水系さび止めペイント―プライマー※３0.1130
屋内M-111
水道水 0～5%(注) JPMS 28 は日本塗料工業会規格、JASS 18 M－109 及びM－111 は日本建築学会材料規格である。
＊JPMS 28規格では、下記商品も使用可能です。
・エスパーワンエース※１・ユニエポック６０プライマー※２※１ １液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエースは、はけ・ローラー塗装用です。
スプレーでの塗装は仕上り感が低下する場合がありますので、ご注意ください。
※２ ユニエポック６０プライマーはスプレー塗装用です。はけ・ローラーでの塗装は仕上がり感が低下する場合がありますので、ご注意ください。
＊JASS 18 M-109規格では、下記商品も使用可能です。
・ハイポン２０デクロ・ハイポン２０ファイン
・ハイポン２０ＺＮⅡ（新）＊JASS 18 M-111規格では、下記商品も使用可能です。
・オーデハイポンプライマー
・１液水性デクロ※３ 水性ハイポンプライマーは、はけ・ローラー塗装用です。スプレーでの塗装は仕上り感が低下する場合がありますので、ご注意ください。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
７．４．３ 錆止め塗料塗り(1) 鉄鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
(ｱ) ５節及び９節の場合は表 7.4.3 により、種別は特記による。特記がなければ、新規に塗る場合は、見え掛り部分はＡ種、見え隠れ部分はＢ種とし、塗替えの場合はＣ種とする。
表７．４．３ 鉄鋼面の錆止め塗料塗り
工種

程別

塗 り 工 法 そ の 他

1

錆止め塗料塗り（下塗り１回目）

Ａ種
○―
○―

2

研磨紙ずり

○―

○

3

錆止め塗料塗り（下塗り２回目）

○

○

○

下地調整

Ｂ種
○―
○―

Ｃ種
―○―
○

表 7.2.2 によるＲＡ種
表 7.2.2 によるＲＢ種
全面に塗り付ける
素地露出部分のみ塗り付ける
研磨紙Ｐ１２０～１８０にて全面を平らに研磨する。
全面に塗り付ける(注) １．塗料種別及び塗付け量は、7.4.2(1)による。
２．新規に塗装を行う場合は、下地調整に代えて、素地ごしらえを 7.3.3 により行う。
(ｲ)８節の場合は、種別は特記による。特記がなければ、新規に塗る場合はＡ種とする。
表７．４．４ 耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面の錆止め塗料塗り
工

程

下地調整

種 別

塗 り 工 法 そ の 他

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種○──

表 7.2.2 によるＲＡ種─〇─

表 7.2.2 によるＲＢ種──〇

表 7.2.2 によるＲＣ種

1

錆 止 め 塗 料 塗 り( 下 塗 り １ 回 目 )○〇〇全面に塗り付ける。

2

錆 止 め 塗 料 塗 り( 下 塗 り ２ 回 目 )○〇―全面に塗り付ける。

3(注)

(2)

錆 止 め 塗 料 塗 り○――全面に塗り付ける。
( 下 塗 り 3 回 目 )１．塗料種別及び塗付け量は、7.4.2(1)による。
２．新規に塗装を行う場合は、下地調整に代えて、素地ごしらえを 7.3.3 により行う。

新規鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ｱ) ２回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次による。
(a) １回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。ただし、組立後、塗装が困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を２回塗る(b) ２回目の錆止め塗料塗りは、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に塗る。
(c) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を２回塗る。
(ｲ) ２回目を工事現場で塗る場合は、次による。
(a) １回目の錆止め塗料塗りは、(ｱ)(a)による。
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(b) ２回目の錆止め塗料塗りは、工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に塗る。
また、接合部の未塗装部分は、(ｱ)(c)による。
(ｳ) 新規耐候性塗料塗りの場合は、次による。
(a) 錆止め塗料塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。ただし、組立後、塗装困難となる部分は、組立前に行う。
(b) 鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙 P120 程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用さび止めペイント (Ａ種) を３回塗る。
(c) 現場組立後、現場溶接部及び組立中の錆止め塗料塗りの損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙 P120 程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS 18
M－109 に基づく錆止め塗料(表 7.4.1 のＥ種) を３回塗る。
(3) 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
(ｱ) ５節及び９節の場合は表 7.4.5 により、種別は特記による。特記がなければ、次による。
(a) 新規に塗る場合、鋼製建具等はＡ種とし、その他はＢ種とする。ただし、Ｂ種に用いる錆止め塗料は表 7.4.2 のＢ種とし、９節の場合はＣ種とする。
(b) 塗替えの場合は、Ｃ種とする。
表７．４．５ 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
工種

程

下地調整

123(注)

錆止め塗料塗り（下塗り１回目）

研磨紙ずり

別塗 り 工 法 そ の 他

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

○○―

表 7.2.3 によるＲＡ種――○

表 7.2.3 によるＲＢ種○○―全面に塗り付ける。

――○

○

―

―

錆止め塗料塗り○――（下塗り２回目）
１．塗料種別及び塗付け量は、7.4.2(2)による。

亜鉛めっき露出面のみ塗り付ける。
研磨紙Ｐ１２０～１８０
全面に塗り付ける。

２．新規に塗装を行う場合は、下地調整に代えて、素地ごしらえを表 7.3.3 によるＡ種により行う。ただし、鋼製建具等は、表 7.3.3 によるＢ種とする。
(ｲ) ８節の場合は、表 7.4.6 による。
表７．４．６ 耐候性塗料塗りの場合の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
工(注)

程塗 り 工 法 そ の 他

下 地 調 整7.2.4 による。

錆 止 め 塗 料 塗 り全面に塗り付ける。

１．下地調整の種別は、塗り工法その他の欄による。
２．塗料種別及び塗付け量は、7.4.2(2)による。
３．新規に塗装を行う場合は、下地調整に代えて、素地ごしらえを表 7.3.3 によるＡ種により行う。ただし、鋼製建具等は、表 7.3.3 によるＢ種とする。
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(4)

新規鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ｱ) １回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、次の部分の範囲を行う。
(a) 鋼製建具の組立て後の見え掛り部分(b) 鋼製建具の組立て後に取り付ける押縁裏等の見え隠れ部分(ｲ) ２回目の錆止めの塗料塗りは、工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。ただし、取付け後、塗装困難 となる部分は、取付けに先立ち行う。
(5) (4)以外の錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。
(ｱ) 8.17.2［塗装の範囲］(1)の(ｱ)から(ｵ)までの部分(ｲ) 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.